— 446 — 



Oltre le differenze che si osservano nella tabella, i due autori non si 

 accordano in questo : che mentre K. Rose può tracciare la curva dello inizio 

 della cristallizzazione dall'oro puro all'eutectico Au-f-AuTe 2 , il Pélabon 

 non lo può, perchè V inizio della cristallizzazione non venne da lui riscontrato. 



Ciò dipende, a parer nostro, dal metodo seguito dal Pélabon : cioè dal- 

 l'aver sperimentato in tubi chiusi nel vuoto, il che facilita la sublimazione 

 del tellurio ad alta temperatura; e dall'aver impiegato soltanto circa gr. 5 

 di miscela per concentrazioni dove la massa fusa passa, secondo PélaboD, per 

 uno stato di forte pastosità prima di solidificarsi. 



K. Rose osserva che le leghe dal tellurio tino all'eutectico Te-J- AuTe 2 

 presentano marcatissimo il fenomeno della soprafusione. 



Tanto il Rose che il Pélabon non riportano le durate di cristallizza- 

 zione eutectiche. 



Le nostre esperienze ci permettono di tracciare un diagramma completo. 

 Esso conferma nel suo complesso i risultati di K. Rose, pur differendone 

 in alcuni punti per ciò che riguarda le temperature e le concentrazioni eu- 

 tectiche. 



Il sistema Au-Te. 



Le esperienze vennero eseguite in due differenti modi: per le leghe 

 ricche in tellurio, da 100 a 40 atomi Te, si fondeva insieme i due elementi: 

 invece per le leghe ricche in oro, da 100 a 60 atomi Au, si fondeva prima 

 l'oro, e poi si aggiungeva il tellurio in piccoli pezzi : in tal modo si evitava 

 la sublimazione del tellurio : di poi la stessa lega poteva fondersi di nuovo 

 senza che si alterasse la sua concentrazione. 



Per le leghe a forte concentrazione in oro si impiegarono fino a gr. 50 

 di miscela per poter ottenere delle curve di raffreddamento complete: essendo 

 che le leghe delle conc. 50-65 atomi % Au offrono delle difficoltà a pre- 

 sentare un punto iniziale di cristallizzazione, e per la sola lega a 60 atomi 

 °/ 0 Au non si è avuto un dato sicuro, tanto che il principio della cristalliz- 

 zazione per tale composizione non è stato riportato. 



Come bene osserva il Pélabon le leghe ricche in oro sono pastose ap- 

 pena che la cristallizzazione della massa si inizia. Però il principio della 

 cristallizzazione fu osservato con molta chiarezza per le conc. 98, 95, 90, 

 80, 70 atomi %Au, e la pastosità si osserva tosto che si deposita la fase 

 solida. Sopra il punto iniziale di cristallizzazione la massa è perfettamente 

 liquida. Tale pastosità è quella che necessariamente influisce sui dati della 

 cristallizzazione iniziale. Del resto questo fenomeno è comune alla maggior 

 parte delle leghe, soltanto che nel caso presente si osserva con maggiore 

 intensità. 



Per le leghe molto ricche in tellurio non abbiamo osservato la notevole 

 soprafusione che ha reso in questa parte incerto il diagramma di K. Rose. 



